Siebzehnter Abschnitt. , Fasern. 165 



Stoppelfeldern oder auf Rasenplatzen aus und uberlaiit es der Einwirkung 

 des Taues, des Regens und der Atmosphare. Starke Niederschlage be- 

 fordern die Roste, trockene, sonnige Tage ziehen sie in die Lange, so 

 daB sie, je nach der Witterung, drei bis acht Wochen wahrt. Diese 

 Abhangigkeit von der Witterung, die viele Arbeit, welche das haufig 

 notwendig werdende Umlegen der Leinstengel erheischt, bilden die 

 Schattenseite dieses Verfahrens. Aber bei forderlichem Wetter und gut 

 geleiteter Arbeit ist das erzielte Produkt ein vorzuglicb.es. Auch 1st 

 die TaurOste nicht gesundheitsschadlich, wie einige der nachfolgenden 

 Rustmethoden. Im allgemeinen ist man bestrebt, die Tauroste durch 

 ein gemischtes Verfahren oder durch Wasserroste ganz zu ersetzen. 

 In Gebirgsgegenden wird sie aber wohl auch in der Folge kaum zu 

 umgehen sein 1 ). 



Bei der gemischten Roste wird der ausgeraufte Flachs einer 

 kurzen TaurOste unterworfen, hierauf bei trockener Witterung geriffelt, 

 gebiindelt und einer Nachroste in Wasser unterworfen, welche je nach 

 der Temperatur des Wassers in 3 7 Tagen vollendet ist. 



Die Kaltwasserroste wird am rationellsten in Belgien (West- 

 flandern, im Flusse Lys) betrieben (System Courtray, Lysriiste) 2 ). Es 



Bd. Ill (19041906), p. 273, und K. Stirm, Chemische Technologic der Gespinst- 

 faser. Berlin 1913. p. 73. 



Die Faserabscheidung aus Flachsstengeln ohne Roste ist, wie Pfuhl (Fort- 

 schritte, p. 7) bemerkt, fast wohl so alt wie die Flachsgewinnung tiberhaupt. Es ge- 

 lingt auf rein mechanische Weise, die Bastfaser aus dem Flachsstengel zu gewinnen, 

 aber die Verluste sind groB, die Faser ist rauh, hart und weniger spinnbar als die 

 durch Rostung gewonnene. Der Hauplnachteil eines solchen rein mechanischen Ver- 

 fahrens besteht aber darin, daB die Faser wenig haltbar ist, namlich bei Feuchtigkeit 

 oder Nasse (im Garn oder Gewebe) zu faulen oder zu garen beginnt. Die Rostung 

 hat namlich, wie weiter unten noch naher auseinandergesetzt werden wird, nicht nur 

 den Zweck, die Faser von den iibrigen Geweben zu trennen und untereinander aui- 

 zulockern, sondern auch zu reinigen, namlich von der Nichtzellulose zu befreien. Uber 

 die mechanische Bearbeitung des Flachsstroh.es auf Grund eigener Versuche s. Herzog, 

 1. c., p. 26 28. 



Am Anfang des Weltkrieges wurde in Deutschland von Dr. Schneider die 

 Kanalroste erfunden, die es ermoglichte, den Flachs rascher zu bearbeiten als bisher. 

 Die Kanalrostanlage besteht aus zwei Stock werken; in dem unteren Stockwerke voll- 

 zieht sich der Rostvorgang in Kanalen, die von warmem Wasser durchstromt werden, 

 und in dem oberen wird die kiinstliche Trocknung eingeleitet. Fiir Friedensverhalt- 

 nisse miiBte aber dieses beschleunigte Arbeitsverfahren, das es moglich machte, den 

 geernteten Flachs sofort zu rosten und zu trocknen, nach Giirtler (Neue Faserstoffe, 

 I, 1919, p. -1 28) geandert werden, und man vermutet, daB die Bassinroste an die Stelle 

 der Kanalroste treten werde. 



1) Langer, 1 c., p. 51. 



2) Bolley, Technologie der Spinnfasern, p. 8. Langer, 1. c., p. 27 ff. S. auch 

 Frost, 1. c. 



